teint point en pourpre les ïnatieres animales telles 

 que la peau , les os , les plumes , 6^. ni le marbre , 

 comme on fait que l'eau fait la dilFolution d'or. La 

 platine diffoute ne le précipite pas non plus d'une 

 couleur pourpre par le moyen de l'étain , comme la 

 diffolution d'or. La platim n'eft point dégagée de fon 

 ^iffolvant ni par le vitriol martial, ni par l'efprit de 

 vin , ni par les huiles effentielles comme il arrive 

 a l or. 



L'alkali fixe & l'alkali volatil précipitent la plad- 

 mc diffoute fous la forme d'une poudre rouge brillante 

 femblable à du minium qui ne détonne point comme 

 l'or fulminant. Cependant les fels alaklis ne précipi- 

 tent point totalement la platim , & le diffolvant relie 

 toujours coloré jufqu'à un certain point. 



L'acide vitriolique précipite la platim dijGToute ; 

 elle eft aufîi précipitée , quoique fortimparfaitement, 

 par le zinc , par le fer, par le cuivre, par le mercure, 

 par l'or. Les précipités que l'on obtient de ces diffé- 

 rentes manières , ne font point propres à colorer le 

 "refre, comme ceux des autres métaux. 



La platine s'allie par la fufion à tous les métaux & 

 demi-métaux ; ces alliages exigent différens degrés 

 de feu qui doivent être toujovirstrès-violens; cepen- 

 dant elle marque plus de difpofition à s'allier à quel- 

 ques métaux qu'avec d'autres ; il paroît pourtant que 

 dans ces fortes d'alliages il ne fe fait qu'un mélange, 

 & non une combinailbn intime & parfaite. La/^/^z/i- 

 ne durcit tous les métaux avec lefquels elle efl alliée , 

 leur ôte leur duâilité , &c les rend calTans ; tous ces 

 alliages , lorfqu'onles pefe à la balance hydroftati- 

 que , ont, fuivant M. Lewis, un poids moindre que 

 le calcul ne l'annonçoit; ce favant chimifte a donné 

 ime table des pefanteurs de ces différens alliages ; 

 mais M. Scheffer a fait voir dans fon dernier mémoire 

 que fouvent il s'eft trompé dans fes calculs , & il 

 prouve que la plûpart des alliages métalliques faits 

 avec la platim ont une pefanteur fpécifique plus gran- 

 de que celle qui étoit indiquée parle calcul. En effet 

 la balance hydroftatique efl un moyen très-peu siir 

 pour connoître la pefanteur des alliages métalliques. 

 Voye^ MÉTAUX. 



L'étain allié avec la platim donne une matière caf- 

 fante , d'une couleur plus foncée que celle de l'étain 

 pur , & qui devient terne à l'air. 



Le plomb allié avec cette fubftance donne une 

 anaffe d'une couleur de fer foncée , ou purpurine , 

 qui fe ternit à l'air , & qui efl d'un tiffu feuilleté ou 

 £breux ; le plomb acquiert par cet alliage un plus 

 grand degré de dureté que tous les autres métaux. 



La platim a plus de peine à s'allier avec l'argent ; 

 àly a même une portion qui ne fait point d'union avec 

 lui , & qui fe précipite au fond du creufet pendant 

 qu'il fe refroidit. Par cette union , l'argent perd fa 

 malléabilité, mais moins qu'avec l'étain ou le plomb. 

 La couleur de l'argent efl altérée très-foiblement par 

 % cet alliage. 



Un alliage de parties égales de platim & d'or efl 

 d'un jaune plus pâle que l'or feul ; il efl dur à la lime, 

 devient aigre & cafTant ; mais lorfqu'on le remet au 

 feu , l'alliage devient affez duûile. S'il y a quatre par- 

 ties d'or contre une de platim , l'alliage efl affez 

 duûilepour pouvoir être battu en lames très-minces 

 fans fe caffer ; en le fondant avec du borax & du 

 , aiitre , il devient fort pâle. 



La platim augmente la dureté du cuivre , fans lui 

 ©ter ni fa couleur ni fa duftilité , lorfqu'elle n'y efl 

 qu'en petite quantité ; mais quand oij en met beau- 

 coup i l'alliage éclate fous le marteau. Cet alliage 

 prend un très-beau poli , & ne fe ternit point à l'air 

 aufîi promiptement que le cuivre feul. 



Le fer forgé ne peut s'allier avec la platim-, mais 

 elle s'unit avec le fer de fonte ou le potin; elle le 

 l'end fi dur que la lime n'a point de prife fur lui j il 



devient par-là fi tenace & fi duftile , qu'il eïî très- 

 difficile à calTer. Cet alliage efl compofé de grains 

 d'une couleur foncée dans la fraâure. 



La platim , fuivant M. Lewis , paroît former un 

 commencement d'union avec le mercure ; mais félon 

 M. Scheffer , elle ne s'y imitpas du tout ; il ajoute 

 que l'on peut employer ce moyen pour féparer l'or, 

 lorfqu'il eft allié avec de la platim , le mercure s'a- 

 malgamera avec l'or , & ne touchera point à la 

 platim. 



Alliée avec le blfmuth , la platimnz change rien à 

 fa confiflance ; la maffe efl fragile, fe ternit à l'air , 

 & efl d'un gris bleuâtre dans la fraélure ; alliée avec 

 le zinc , elle le rend plus dur & fi aigre qu'il éclate 

 fous le marteau. Son alliage avec le régule d'antimoi- 

 ne efl dur , réfifle à la lime , & efl d'une nuance plus 

 foncée que le régule feul. 



Un des phénomènes les plus llnguliers que préfente 

 la platim, c'eû la facilité avec laquelle l'arfenic la fait 

 entrer en fufion ; elle efl au point qu'une partie de ce 

 demi-métal fufHt pour fondre 24 parties de platim. Il 

 réfulte de cet aUiage une compofitioncaffante &grife 

 dans lafrafture. Cette expérience efl due à M. Schef- 

 fer; M. Lewis ne l'avoit point tentée , ne croyant 

 pas que le corps le plus fixe au feu de la nature pût fe 

 fondre à l'aide de l'arfenic qu'une chaleur affez foible 

 difîipe &: volatilife. 



La platim alliée avec le laiton ou cuivre jaune , le 

 blanchit, le durcit , le rend aigre , & forme une malTe 

 qui prend très-bien le poli. Si on allie la platim avec 

 du cuivre & de l'étain , l'alliage qui réfulte eft plus 

 fujet à fe ternir que celui du cuivre feul fans étain. 



La platim jointe avec du plomb réfifte à la cou- 

 pelle , comme l'or , il fe fait un iris; mais l'éclair ne 

 le forme point parfaitement , parce que la platim 

 retient toujours une portion du plomb , dont elle 

 empêche l'entière fcorification , & Tonne peut plus 

 féparer cette portion de plomb , quelque degré de 

 feu qu'on emploie. Pareillement lorfqu'on coupelle 

 un alliage d'or & de platim , ou bien d'argent & de 

 cette fubflance , le bouton qui refte fur la coupelle 

 retient une quantité de plomb affez confidérable. 



Si on fe fert du bifmuth pour coupeller la platim^ 

 elle en retient aufli une portion. 



Elle réfifte pareillement à l'antimoine, & en re- 

 tient une portion qu'elle garantit contre l'adion du 

 feu , & qu'elle empêche de fe difîiper. La platim re- 

 tient aufn une portion du zinc qui s'eft uni avec elle 

 par la déflagration. 



Ces dernières expériences font voir que la cou- 

 pelle & la purification par l'antimoine, font des 

 moyens infuffifans pour dégager l'or d'avec la pla- 

 tim. Lorfqu'on voudra y parvenir , on n'aura qu'à 

 faire diffoudre l'or allié avec de la platim dans de 

 l'eau régale , & mettre du vitriol martial dans la 

 diffolution , il précipitera l'or feul , n'ayant pas la 

 propriété de précipiter la platim; on édulcorerâ le 

 précipité, on l'amalgamera avec le mercure qui, 

 comme il a été dit plus haut , ne s'unit point non 

 plus avec la platim , ôc par-là l'or feul reftera dans 

 l'amalgame. 



De toutes les expériences qui viennent d'être rap- 

 portées , on conclud que la platim^ & par-là l'or 

 feul reftera dans l'amalgame. 



De toutes les expériences qui viennent d'être rap- 

 portées, on conclud que la platim eft un métal par- 

 ticulier , qui a plufleurs propriétés communes avec 

 l'or , & qui d'un autre côté en diiïere à bien des 

 égards ; la platim n'a point fa duûilité , ni fa téna- 

 cité , ni fa couleur ; elle eft beaucoup plus dure , & 

 n'entre point en fufion au degré de feu le plus vio- 

 lent. Les propriétés qui lui font communes avec l'or, 

 font fa pefanteur , fa diffolution dans l'eau régaie &: 

 dans le foie de foufre , la faculté de réfi^ler au plomfe 



